306 HAGSTRÖM, OM KROPPARS LEDNINGSFÖRMÅGA FÖR VÄRME. 



Tages mediuin af de värden på k^ och 2x, som de båda för- 

 söken lemnat, och reduktion sker till 0°, erhålles för k formeln 



k = 0.954(l — 0.00064 t). 



För jämförelse, såvidt ske kan, upptages här den af Ång- 

 ström för ledningsförmågan hos samma stång beräknade formeln, 

 reducerad till C.G.S. 



k = 0.9 8 2 (1 — 0.0015 19 t). 



Ångström anmärker i afhandlingen, Öfvers. 1862, pag. 27, 

 att denna kopparstång består af Fahlukoppar, som enligt äldre 

 analyser innehåller spår af järn. 



Försök 2. Runda Kopparstången. 



Afstånd I— II = II— III = X = 15.04 cm. 



Jag sammanfattar i efterföljande tabell VII beräkningen af 

 värmeledningskonstanterna och deras temperaturkoefficienter. Be- 

 räkningen har skett dels ur alla serierna G och g, dels ur seri- 

 erna g ensamt. Såsom värde på c^f är antaget 0.8448, såsom 

 vid Ångströms kopparstång. 



Tages medium af värdena på kQ och 2x, hvarigenom obser- 

 vationerna med g få dubbel vigt mot G, skulle sålunda för 

 detta slags koppar inre värmeledningskoefficienten vid ICs vara 



Ä; = 0.4 12 



och dess temperaturkoefficient 



2y = 0.00343. 



Häraf erhålles för t° 



k = 0.392 (1 + 0.00343 t). 



Det för iCö beräknade värdet stämmer godt öfverens med 

 det af Kirchhoff och Hansemann ^) för fosforhaltig koppar 

 funna värdet 



k = 0.4152, 



gällande för 15°. Äfven temperaturkoefficienten är hos dem 



positiv = + 0.0005 8. 



') Ueber die Leitungsfähigkeiten der Metalle etc. Wied. Ann. 13, 1881 pag. 

 410 och 417. 



